— 441 — 



проч1я, въ нормальныхъ услов1яхъ роста не образуется. Зависи- 

 мость между присутств1емъ н^которыхъ плоскостей и появле1пемъ 

 трещинъ была наблюдаема также П. К. А лексатъ^) на кристаллахъ 

 муравьинокйслаго стронш'я. Кром-Ь факта появлен1я площадокъ 

 формы |112| на поврежденныхъ кристаллахъ, нужно еще зеьжЪ- 

 тий), что таюе кристаллы принадлежатъ къ послчьдшшъ кристалли- 

 зацгямъ. Кристаллы первыхъ кристаллизащй характеризуются не 

 только OTcycTBieMb формы |112|, но и бол^Ье простымъ видомъ, 

 т. -е. меньшимъ количествомъ плоскостей; ч'Ьмъ грязн^Ье же былъ 

 растворъ, т-Ьмъ бол1зе граней развивалось на кристаллахъ. Это 

 загрязнете производится повидимому самымъ растворителемъ, такъ 

 какъ обыкновенно въ большинств'^Ь случаевъ ^), noM'^fepife перекристал- 

 лизац1и уменьшается число граней, ограничиваю ш,ихъ кристаллъ. 



Отъ колебанш температуры и механическихъ поврежденш кри- 

 сталлы легко трескаются. Трещины всегда поперечны по отноше- 

 шю къ длиннымъ ребрамъ призмъ (оси Z), но поверхности разлома 

 не представляютъ ясныхъ плоскостей спайности. 



Изсл'Ьдован1е пироэлектрическихъ свойствъ по методу Кундта не 

 дало положительныхъ результатовъ, не удалось также получить и 

 фигуръ вьгтравленгя . 



Привожу таблицу изм1>ренш двугранныхъ угловъ: 



Углы 



среднее 



minim. 



maxim. 



li. 



п. 



вычисл. 



Л. 



*(110) : (100) 



64020' 



64000' 



640Э9' 



7 



21 



— 



— 



*(101) : (lOOj 



55038' 



55029 



55048' 



5 



17 



— 



— 



(210) : (100) 



46011' 



45055' 



46017' 



7 



21 



46008' 



+0003' 



(102) : (100) 



71007' 



70055' 



71018' 



4 



5 



71007' 



0000' 



(110): (101) 



75047' 



75042' 



75049' 



3 



20 



75051' 



—0004' 



(210) : (101) 



66055' 



66047' 



67006' 



4 



26 



66058' 



—0003' 



(110) : (102) 



820О4' 



82003' 



82005' 



2 



2 



81057' 



+0007' 



(112) : (1Ï0) 



51046' 



50056' 



52008' 



2 



2 



51043' 



+0003' 



(П2):(110) 



67012' 



67011' 



67016' 



6 



И 



67010' 



+0002' 



1) п. Е. Алексатд'. О кристаллической форм-Ь муравьинокйслаго стронщя. 

 Bull, des Natur, de Moscou 1898. Ott. стр. 6. 



2) П. К. Алексатъ: Loc. cit, стр. 1. 



